( loi ) 



les acides. Il a laissé la plus grande partie des cristaux cubiques, tandis que 

 tous les prismes allongés étaient dissous. L'analyse du résidu montre qu'il 

 est constitué par de l'oxyde. Les prismes sont un silicate double d'yltria et 

 de chaux dont je n'ai pu fixer la composition, faute de pouvoir le séparer 

 exactement de l'oxyde. 



» J'ai ainsi été amené à essayer de reproduire l'oxyde d'yttrium cristal- 

 lisé, en fondant avec du chlorure de calcium l'oxyde ami)rplîe obtenu par la 

 calcination de l'oxalate d'yttria pur. Le mélange, introduit dans un creuset 

 de platine protégé par deux creusets de terre, était chauffé au bon rouge, 

 pendant environ deux heures. Après refroidissement lent, la masse, reprise 

 par l'eau chaude, abandonne de beaux cristaux, très réfringents, identiques 

 à ceux qui s'étaient produits en même temps que le silicate double d'yttria 

 et de chaux. Ces cristaux sont difficilement attaquables par les acides; 

 l'acide sulfurique est celui qui les attaque le mieux. Ils sont inattaqués 

 par le carbonate de soude en fusion. C'est cette propriété qui m'a permis 

 de les séparer du silicate dans les expériences où ces deux corps s'étaient 

 produits simultanément. 



n Les cristaux sont des trapézoèdres parfaitement nets, très réfringents; 

 ils ont tout à fait l'aspect de l'analcime et de l'amphigène, mais en diffèrent 

 par ce qu'ils n'exercent absolument aucune action sur la lumière pola- 

 risée ('). » 



CHIMIE MINÉRALE. — Recherches sur la blende hexagonale phosphorescente. 

 Note de M. A. Verneuil, présentée par M. Friedel. 



« Dans un récent Mémoire (- ),j'ai montré que le sulfure de zinc sublimé 

 en présence du platine dans un courant lent d'hydrogène n'est pas phos- 

 phorescent. 



» Pour prouver que ce résultat est dû à l'hydrogène sulfuré formé dans 

 ces conditions, j'ai distillé au rouge orangé de la blende naturelle ou arti- 

 ficielle dans un courant d'acide sulfhydriquc pur et sec; la wurtzite ainsi 



(') Ce travail a élé fait au laboratoire creiiseignement et de recherches de la Sor- 

 bonne, sous la direction de M. Troost. 



L'étude optique de ces cristaux a été faite au laboratoire de Minéralogie du Collège 

 de France, sous la direction de M. Fouqué. 



[}) Comptes rendus, t. CVI, p. 1104. 



